( 796 ) 
ditions où j'ai opéré, n’a présenté par le recuit aucun changement notable 
dans ses propriétés magnétiques, mais il n’en a pas été de même du nickel 
cristallisé à froid, qui a présenté par le recuit une augmentation de magné- 
tisme considérable, Voici, du reste, quelques-uns des résultats obtenus 
pour ce métal. 
Nickel déposé par la pile. 
Premier barreau.— Poids, 28r, 442; longueur, 40°". Second barreau. — Poids, 48r,484; longueur, 50°". 
pr M 
Intensitės. Non recuit, Recuit. Rapport. Intensités, Non recuit. Recuit. Rapport. 
mgr mgr r 
0,1500 34 216 6,37 0,1708 80,5 434 5,39 
0, 3000 147 589 4,00 0,2885 336,9 1010 3,15 
0,4200 310 90 2,93 0,5480 1132,6 2313 2,04 
0,5990 589 1363 PER 0,778 1982,5 3470 1,79 
0,8500 1103 2043 1,85 v ” ” 1 ” 
» Les barreaux étudiés contiennent dans l’axe un fil de platine; ils for- 
ment donc une sorte de tube, et comme leur section est petite comparée 
à leur longueur, ils sont beaucoup plus près de leur point de saturation 
magnétique que les barreaux de fer natif étudié plus haut. En ayant égard 
à l'accroissement très rapide du rapport inscrit dans la dernière colonne 
des Tableanx qui précèdent, lorsqu'on s'éloigne de la saturation, on re- 
connaît que l'accroissement des propriétés magnétiques du nickel cristal- 
lisé à froid, lorsqu'on le recuit, est du même ordre que le phénomène 
observé dans le fer de Sainte-Catherine. 
» On pourrait penser qu’en formant avec ce métal des barreaux tels que 
les barreaux n° 2 et n° 3, dont les sections sont de plus en plus petites par 
rapport à leur longueur, on se rapprocherait de la saturation magnétique, 
et l’on obtiendrait des nombres plus voisins de ceux qui ont été trouvés 
pour le nickel dans les conditions des expériences qui précèdent; on a vu 
au contraire que, pour ces deux barreaux, le rapport des effets magnétiques 
après et avant le recuit est plus grand que pour le premier barreau: Si 
l’on se reporte aux faits que j'ai eu occasion d'établir dans le Mémoire cité 
plus haut, on reconnaîtra que les caractères présentés par le fer de Sainte- 
Catherine indiquent que les conditions magnétiques auxquelles on l’a sou- 
mis sont très éloignées de celles de la saturation. 
» La capacité magnétique du nickel est d'autant plus grande que les 
molécules de ce métal sont plus éloignées les unes des autres; elle tend 
alors à devenir égale et même un peu supérieure à celle du fer. Peut-être 
la dissémination du nickel dans la masse de fer natif qui nous occupe est- 
elle favorable à la manifestation des propriétés magnétiques énergiques de 
ce métal; l'observation montre en effet qu'après le recuit le nickel qui 
